5i4 PLO 



vienne à avoir une matte riche en cuivre, et qui sera traitée 

 uniquement pour en obtenir ce métal. (Voyez Richesse mi- 

 nérale, tom. 3, planche 53.) 



h) Fonte aAec le coke. 



Les dimensions de fourneau les plus favorables, celles qui 

 ont donné le meilleur produit en plomb, dans les essais qui 

 ont été faits en Silésie, sur le minerai riche, sont 4'/^ pieds 

 du Rhin' de hauteur; largcur=i8 pouces, profondeur = 3 

 pieds ; la tuyère est placée à i5 pouces au-dessus de la super- 

 licie du bassin d'avant-foyer; la sole en brasque a une pente 

 de 20 pouces sur toute sa longueur: il y a une ouverture 

 antérieure appelée ail, de 2% pouces de hauteur sur 3 de 

 largeur. Le fourneau est en feu pendant une semaine sans 

 interruption; on laisse former au commencement un nez de 

 8 à 10 pouces de longueur , que l'on brise le plus souvent en- 

 suite, parce que la fonte doit être conduite trés-chaudement. 



Aux minerais de triage qui sont très- riches et concassés 

 en morceaux d'un petit volume, on ajoute de 12 à 14 p. % 

 de fonte en grenailles, 12 centièmes de scories de forge 

 (provenant de l'affinage de la fonte de fer), et en outre 56 

 de scories produites dans une opération précédente. 



On passe ordinairement en douze heures, de yS à 80 quin- 

 taux (de Silésie) de minerai. On conduit la fonte rapidement, 

 et avec une tuyère brillante : 1 00 quintaux de Silésie sont fon- 

 dus en quinze ou seize heures, et produisent, outre le plomb, 

 24 quintaux de mattes ou sulfure de fer, qui ne retiennent 

 que 2 p. % de plomb, et qui sont rejetées ; 4 ou 5 quintaux 

 de crasses, débris de fourneau et écumages, qui sont traités 

 de nouveau; 27 à 28 quintaux de scories, qui sont repassées 

 avec le minerai, dans les foutes suivantes: on obtint en tout 

 55 quintaux de matières , qui sont refondues, et donnent 

 environ 5 quintaux de plomb, ce qui n'augmente la quantité 

 de métal obtenue par la première fonte, que de 1% p. '/„ de 

 minerai. 



Le produit total en plomb est de 68'/^ à 69 et même 70 

 p. % de minerai riche, de sorte que, si l'on suppose qu'il 

 contient gô centièmes de sulfure de plomb , il y aura Sa 



I Le pied du Rhin =: o^jSi. 



